65o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



MAGNÉTISME. — Sur le champ démagnétisanl des barreaux cylindriques 

 d'^acier doux. Note (') de M. Dejeax, présentée par M. H. Le Clia- 

 telier. 



L'influence démagnétisante des pôles, dans les barreaux cylindriques et 

 dans les ellipsoïdes d'acier, placés dans un champ magnétique, a été étudiée 

 par de nombreux auteurs. On a même pu traduire les résultats de ces 

 études sous une forme simple, par l'introduction du facteur démagné- 

 tisant. 



Un barreau placé dans un champ uniforme 5C^ prend une intensité d'ai- 

 mantation :s sensiblement uniforuie dans la parti*- médiane de sa longueur. 

 Le chamj) 5e„ agissant à l'intérieur est 



la quantité N5 étant ce que l'on a convenu d'appeler le champ dèmagnèli- 

 sjnl^ rt N le facteur démagnétisant. On admettait autrefois que ce facteur N 

 était constant et déjjendait uniquement du ra[)j)oil de la longueur L au dia- 

 mètre D du barreau, c'est-à-dire de m = =-• 



Les recherches de Benedicks (^) et de Schuddemagen (^) en ])articulier 

 ojit montré cpie N n'est qu'approximativement constant dans un intervalle 

 compris entre ,5 ^ loo et 5 = 800. Les recherches un peu plus étendues, 

 tant par les dimensions des échantillons que par la grandeur des champs 

 obtenus, cpie nous allons résumer ici, nous permettront de mieux dc'finir les 

 variations de _N et d'en tirer quelques conclusions. 



Nous avons effectué nos essais sur une série de huit barreaux cylin- 

 driques, ayant tous uniformément 20""" de diamètre et les longueurs res- 

 pectives ci-ajnès : 5""", 10™"', 20"^'", 5o""", ioo'^"\ 200™"', 4oo"^'», 1200""", 

 auxquelles correspondent les valeurs suivantes de w : 0,26; o, 5; i; 2,5 ; 

 5; 10 ; 20; (3o. Enfin, un anneau ayant à [)eu près la même section que les 

 barreaux donnait les courbes correspondant à un champ démagn(''tisant nul 

 et à une valeur de /?z = ce. Tous ces barreaux, ainsi que l'anneau, avaient 

 été forgés dans le même lingot d'acier extra-doux et avaient subi le même 

 traitcmeiit thermique. 



•(') Séance du kj octobre 1951. 

 (-) \\ ied. Ann., t. <>, i(ji>i, p. 736. 

 (^) Proc. Amer. Acad.yi. k'i, 1907, p. i85. 



